DELL 1 ARTE GALVANOPLASTICA. I()3 



stessa citta nel laboratorio del signor Antonio De Kra- 

 mer. Ebbe eziandio la gentilezza di comunicare a noi i 

 varii metodi da lui tenuti in questi lavori} e noi cre- 

 diamo di far cosa grata al pubblico col farglieli cono- 

 scere. 



Souo diversi cotali metodi secondo che Toggetto da 

 copiare e una medaglia o in genere un basso rilievo 

 senza sottosquadri, ovvero e una figura con dei sotto- 

 squadri o anche di tutto rilievo. Nel primo caso, esso 

 signor Puliti procede nel modo seguente. 



Prende egli un vaso della capacita di 5 o 6 litri , 

 c vi colloca nel mezzo un cilindro voto di vetro della 

 capacita di un litro e mezzo o due litri, col fondo for- 

 mato di una membrana animale , e sostenuto al di sotto 

 con tre pilastrini di legno o con due cilindri pur di 

 vetro distesi sul fondo del vaso maggiore. Versa nel 

 vaso minore o cilindrico di vetro una soluzione satura 

 di solfato di rame, aggiungendo inoltre de' pezzetti so- 

 lidi di questo sale per mantenere essa soluzione pos- 

 sibilmente satura dui'ante tutta 1' operazione. E sopra 

 cotali pezzij dentro alia detta soluzione, pone la me- 

 daglia o in genere il basso rilievo da copiare, rive- 

 stito di cera da una delle facce, avente queste faccc 

 collocate orizzontalmente, e posto in comunicazionc 

 metallica con un filo metallico coperto di cera nella 

 sua parte immersa. Nel maggior vaso, immediatamente 

 al di sotto della membrana clie serve di fondo al cilin- 

 dro di vetro, pone dell' amalgama di zinco, ovvero una 

 lamina di zinco amalgamata (e l'amalgamazione si ot- 

 tiene con molta facilita ponendo lo zinco entro a una 

 leggiera soluzione di acido solforico, e dopo alcuni se- 

 condi di cbimica azione toccando lo zinco con del mer- 

 curic, il quale rapidamente c da se si diffonde su tutta 

 la superficie di esso zinco): la quale lamina di zinco deve 

 avere saldato un altro lilo metallico, incerato esso pure 

 nella parte cbe deve stare immersa} e cougiunge me- 

 tallicamente questo filo col filo precedente posto in unione 

 col basso rilievo. In fine versa sucotale zinco una leggiera 

 soluzione d'acido solforico, p. e. una quiudicina una ven- 

 lina di grammi in quatlro o cinque litri. Dopo di clie il 

 Bibl. ha!. T. XCVHI. i3 



